116 



gestellt. Hiernach ergiebt sich folgende Zusammen- 

 setzung des ausgewitterten Salzes: 



Alkalisulfat 97,94o/„ { 2J_>600A Na^SO, 



Schwefelsaurer Kalk 0,85% 

 Unlösliches 1,01% 



99,80 



Leichtlösliche Sulfate der Alkalien bilden also den 

 fast ausschhesslichen Bestandteil der Auswitterung. 



Da die betreffendön Backsteine vor ihrer Verwendung 

 gar keine oder nur sehr geringe Aus Witterungserscheinungen 

 aufweisen, könnte man annehmen, dass die erst am 

 Mauerwerk regelmässig auftretenden Salzablagerungen 

 ausschliesslich vom Mörtel herrühren. Diesem wider- 

 spricht jedoch die Thatsache, dass nur bestimmte Ziegel- 

 sorten, wie diejenigen von genannter Lohbrügger Ziegelei, 

 von Auswitterungen befallen werden, während andere 

 bei Anwendung gleichen Mörtelmateriales davon gänzlich 

 frei bleiben. Es liegt somit auf der Hand, dass im vor- 

 hegenden Falle sowohl der Mörtel als auch die Back- 

 steine an der Entstehung der Auswitterung beteiligt 

 sein müssen. 



Die auswitternden Sulfate sind augenscheinlich in 

 der im einleitenden Teil angeführten Weise aus einer 

 Wechselwirkung zwischen den Alkalien des Mörtels und 

 einem Gypsgehalt der Ziegel hervorgegangen. Letzteren 

 Bestandteil enthalten die Lohbrügger Steine in nicht un- 

 bedeutender Menge, wie aus folgenden Untersuchungen 

 hervorgeht. 



Ich bestimmte die Menge der in Wasser löslichen 

 Bestandteile und der an diese gebundenen Schwefelsäure 

 an zwei Lohbrügger Ziegeln, von denen der eine aus 

 reinem fetten Thon, der andere aus 3 Teilen desselben 

 Thones und 1 Teil reinem Quarzsand hergestellt war. 

 Beide waren in einem sogenannten Bührer-Ofen gebrannt, 

 welcher im Prinzip dem Hoffmann'schen Ringofen gleicht. 



Von den Ziegeln wurden Durchschnittsproben fein pul- 

 verisiert und mit destilliertem Wasser längere Zeit gekocht. Der 

 Schlamm wurde in einen Messcylinder gespült und auf 500 cbcm 

 aufgefüllt. In einem Teil wurden durch Eindampfen und Trocknen 

 bei 110*' C. die gelösten Bestandteile bestimmt und in einer zweiten 

 Portion die Schwefelsäuremenge festgestellt. 

 1, Ziegel aus reinem Thon: 



3,332 g Substanz ergaben 0,029 g = 0,877o lösliche Bestand- 

 teile. Dieselben ergaben 0,0365 g BaSO^ — 0,387^ SOg. 



